198 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 21. Februar 1918 
4 bis 5 Tage, bisweilen sogar 8 Tage lang, auf konstanter Temperatur 
erhalten. 
In Tab. 3 sind die dabei gewonnenen Resultate vereinigt, indem 
angegeben ist, ob die Systeme heterogen, d. h. aus zwei gesättigten 
Mischkristallarten zusammengesetzt, oder homogen sind. 
Tabelle 3. 
Mol.-Proz. o o o o o o o o o o o o o o o o 
mc p7#10 485° + 10° |465°+ 10°|450°+10°|435 #10 |405 #10 350°+10°|335° #10 
1 | 
10 | | | homogen homogen | homogen | homogen 
20 | | homogen | homogen | homogen heterogen | heterogen 
30 | be heterogen | heterogen 
40 homogen | homogen | homogen | homogen | heterogen 
50 homogen | homogen | heterogen | heterogen | | 
60 homogen | heterogen | heterogen | heterogen | 
70 homogen | heterogen | heterogen | heterogen 
80 homogen | homogen | heterogen | | heterogen | 
90  |homogen homog | homogen ge 
Hieraus ergibt sich, daß oberhalb 500° eine kontinuierliche 
Reihe von Mischkristallen bestandfähig ist. Die kritische 
Temperatur k dürfte bei etwa 495° und 65 Mol.-Prozent Na(l liegen. 
Bei 485° & 10° zeigen Mischungen mit 60 und 70 Mol.-Prozent 
deutlich zwei Phasen. Die Heterogenität tritt besonders beim Ein- 
betten in Immersionsflüssigkeit hervor, da es dann nicht möglich ist, 
die Grenzen des Pulvers in Flüssigkeitsgemischen zum Verschwinden 
zu bringen. Umgekehrt ist dies Unsichtbarwerden ein sicheres Kri- 
terium für Homogenität. Die gleichzeitig damit verbundene Bestim- 
mung des Brechungsindex gibt Gewähr für die Konstanz der Zusammen- 
setzung. 
Den Eintritt der Entmischung, der sich mit bloßem Auge durch 
Trübwerden kennzeichnet, erkennt man unter dem Mikroskop bei hin- 
reichend starker Vergrößerung an einer feinen Körnelung der Präpa- 
rate. Nach einiger Zeit bildet’sich eine Maschenstruktur, bei der stärker 
brechende Körner von schwächer lichtbrechenden Säumen umgeben 
sind oder umgekehrt. Bei noch längerer Dauer macht sich eine Korn- 
vergrößerung bemerkbar, wodurch eine Art von Pflasterstruktur ent- 
steht: stärker und schwächer liehtbrechende Körner von gleicher Größe 
liegen jetzt nebeneinander. 
: Mit sinkender Temperatur wird die Mischungslücke größer. Bei 
400° erstreckt sie sich schon über einen Bereich von 75 Mol.-Prozent. 
Dann nimmt die Mischfähigkeit weiter ab, so daß bei 300° nur Misch- 
kristalle von Kaliumchlorid mit geringem Natriumgehalt existenz” 
fähig sind, 
